## PENGARUH CLAY CONTENT PADA BATU KAPUR DI AREA BUKIT KARANG PUTIH INDARUNG SEBAGAI MATERIAL TAMBAHAN TERHADAP KUALITAS SEMEN PORTLAND KOMPOSIT

## THE EFFECT OF CLAY CONTENT ON LIMESTONE IN THE AREA OF BUKIT KARANG PUTIH INDARUNG AS SUPPLEMENTARY CEMENTITIOUS MATERIAL ON PORTLAND COMPOSITE CEMENT QUALITY
Yulizar Yusuf 1* , Ayu Deliana Putri 2 , Hermansyah Aziz 3
123 Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, Sumatera Barat, Indonesia, 25163
* email korespondensi : yulizaryusuf59@gmail.com

## Abstrak
Kandungan Clay  (clay  content) merupakan  jumlah  senyawa  Al 2 O 3 atau  SiO 2 dalam  suatu  material alam dengan satuan persentase. Material alam yang digunakan sebagai material tambahan  yakni batu kapur  untuk  menghasilkan  semen  PCC  (Portland  Composite  Cement).  Persentase  nilai clay  content didapatkan dengan  melakukan analisis uji menggunakan metode  adsorpsi Metilen Biru (MB) dengan menggunakan  alat  Spektrofotometer  UV-Vis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  pengaruh  nilai clay  content pada  batu  kapur  terhadap  kualitas  semen  PCC.  Berdasarkan  uji  yang  telah  dilakukan, diperoleh nilai clay content yang berbeda tiap sampelnya, dimana nilai tertinggi 0.214% pada Soil dan terendah  0.013%  pada  LS  Front  1A.    Nilai clay  content dapat  mempengaruhi  kualitas  semen  salah satunya dapat dilihat pada kuat tekan. Kuat tekan semen berbanding terbalik dengan nilai clay content . Kuat tekan pada Soil untuk usia 3 hari yaitu 226 Kg/cm 2 dilanjutkan untuk usia 7 hari 324 Kg/cm 2 dan pada usia 28 hari 411Kg/cm 2 , namun waktu pengikatan sebanding dengan kenaikan nilai clay content .
Kata kunci: Clay Content, Semen PCC, Spektrofotometri UV-Vis, Sifat Fisika dan Kimia Semen

## Abstract
Clay content is the amount of Al 2 O 3 or SiO 2 compounds in a natural material in percentage units. The natural  material  used  as  an  additional  material  is  limestone  to  produce  PCC  cement  (Portland Composite Cement). The percentage value of clay  content was obtained  by conducting test analysis using the UV-Vis Spectrophotometry method with Methylene Blue (MB) absorbance. This study aims to see the effect of clay  content  in  limestone on the quality of PCC cement. Based on the tests that have  been carried out, different clay content values  are obtained  for each  sample, where the  highest value  is  0.214%  on  Soil  and  the  lowest  is  0.013%  on  LS  Front  1A.  The  value  of  clay  content  can affect the quality of cement, one of which can be seen in the compressive strength. The compressive strength of cement is inversely proportional to the value of clay content. In Soil for 3 days of age, 226 Kg/cm2,  continued  for  7  days  of  324  Kg/cm2  and  at  28  days  of  411Kg/cm2,  but  the  effect  of  clay content on binding time is comparable.
Keywords: Clay content, PCC cement, UV-Vis spectrophotometry, physical and chemical properties of cement

## PENDAHULUAN
Semen  merupakan  suatu  produk  industri dari  campuran  beberapa  bahan  baku    dimana batu  kapur  sebagai  bahan  utama  dan  bahan tambahan  lainnya  dengan  hasil  akhir  berupa
padatan  berbentuk  bubuk/  bulk,  yang  mengeras apabila  bercampur  dengan  air.  Semen  juga diartikan  sebagai  bahan  perekat  yang  halus, apabila  air  ditambahkan  terjadi  reaksi  hidrasi
90 | Jurnal Zarah , Vol. 9 No. 2 (2021)
yang mengikat bahan padat menjadi bentuk yang sangat kokoh.  (Purnawan dkk., 2017)
Semen  dijadikan  bahan  dasar  utama konstruksi  bangunan. Dengan  berkembangnya pembangunan,  selain  menghasilkan  produk semen,  industri  semen  berfokus  pada  beton bermutu  tinggi  yang  ramah  lingkungan  tanpa mengurangi  mutu  beton  yang  dihasilkan. Berdasarkan survey, Portland Composite Cement banyak  digunakan  saat  sekarang  ini. (Firnanda dkk., 2014)
Karakteristik  semen  PCC  sama  dengan semen Portland, namun semen PCC mempunyai harga  yang  lebih  ekonomis.  Komposisi  dari semen  Portland  adalah  klinker,  gipsum  dan bahan tambahan lain ( additive ). Bahan tambahan yang  sering  digunakan  yaitu  abu  terbang,  batu kapur  dan trass, yang  mempunyai  kelebihan pada  masing-masing  campuran  semen. Salah satu bahan tambahan berfungsi untuk meningkatkan  kuat  tekan  pada  semen.  Hal  ini terjadi  karena  bahan  tersebut  memiliki  nilai kehalusan yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kuat tekan semen dengan menutup  rongga-rongga  yang  terdapat  di  dalam semen (Hariawan, 2007)
Pada  pembuatan  semen,  senyawa  utama yang  dibutuhkan  adalah  Oksida  Kalsium (CaCO 3 ),  Silika  (SiO 2 ),  Alumina  (Al 2 O 3 ),  dan Besi (Fe 2 O 3 ). Kandungan  empat oksida tersebut ±90%  dari  berat  semen  keseluruhan  yang disebut  dengan  oksida  mayor.  Terdapat  pula ±10%  mengandung  oksida  minor  yang  terdiri dari  Oksida  Magnesium  (MgO),  Alkali  (Na 2 O dan  K 2 O),  Titan  (TiO 2 ),  Fosfor  (P 2 O 5 ),  serta Gipsum.  Proses  pembentukan  klinker  serta  sifat semen  yang  dihasilkan  dipengaruhi  oleh  oksida mayor,  sedangkan  oksida  minor  dibatasi  pada presentase  tertentu  untuk  menjaga  mutu  semen dan  untuk  menghindari  permasalahan  saat proses (Marzuki, 2009)
Clay  Content diartikan  sebagai  jumlah persentase senyawa Al 2 O 3 dan SiO 2 dalam suatu material  alam.  Pada  penelitian  ini  digunakan sampel  batu  kapur,  yang  berperan  sebagai material  ketiga  (tambahan)  dari  semen  PCC. Oleh  karena  itu,  dapat  dilihat  pengaruh clay content terhadap  kualitas  semen. Clay  content dapat  diketahui  dengan  menggunakan  indeks yang    dinyatakan  dalam  jumlah  (gram)  metilen biru (MB) yang diadsorpsi o  leh fraksi clay dari 100 g batu kapur. Penentuan indeks clay content juga  berguna  untuk  mengetahui  kualitas  batu kapur (Ramasamy dkk., 2007)
Penelitian  ini  memfokuskan  pada  batu  kapur yang  digunakan  sebagai  material  tambahan  di Cement  Mill .  Kualitas  atau  sifat  batu  kapur berpengaruh  terhadap  kualitas  semen  yang dihasilkan  terutama  untuk  parameter clay content .  Untuk  itu  dipilih  6  jenis  batu  kapur berbeda  yang  berasal  dari  area  pertambangan Bukit  Karang  Putih  yang  selama  ini  digunakan sebagai material tambahan pada produksi semen. Batu  kapur  akan  diidentifikasi  kandungan  clay dan dilihat pengaruhnya terhadap kuat tekan dan waktu pengikatan semen.
Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi  clay  content  yaitu  adsorpsi metilen biru menggunakan spektofotometri UV- Vis.  Menurut  penelitian  J.H.  Potgieter  (1999) menggunakan spektrofotometri pengukuran lebih  objektif,  sedangkan  metode  titrasi  lebih subjektif  sehingga  membuatnya  jauh  lebih rentan  terhadap  kesalahan.  Keuntungan  lainnya dari  metode  spektrofotometri  UV-Vis  adalah bahwa  nilai clay  content yang  jauh  lebih  kecil dapat  ditentukan  dan  lebih  cepat  daripada metode titrasi.

## METODE PENELITIAN
Bahan  Kimia,  Peralatan  dan  Instrumentasi Beberapa  bahan  yang  akan  digunakan  adalah sampel batu kapur (LS Front 1, LS Front 1A, LS Front  2,  Tufa  PLB,  Soil  dan  Sugary),  metilen biru  250  mg/L,  indikator  metil  merah,  hexana, HCl  1:1,  larutan  NaOH  1%,  NH 4 NO 3 ,  akuades, klinker, gipsum, pasir Ottawa C.109, aluminium foil, kertas saring medium.
Alat yang digunakan terdiri dari peralatan gelas, timbangan dengan ketelitian 0,01 gram, magnetic bar , magnetic stirrer , oven , Spektrofotometer  UV-Vis  ( Thermo  Scientific Evolution  201  UV-Vis  Spectrophotometer ), minimill , Bowlmill , Crusher , ayakan 850 μm dan 45μm, Automatic  Blaine , Shieving ,  cetakan bentuk  kubus  (50  x50  x50)  mm,  mesin pengaduk, Curing Chamber .

## Prosedur Penelitian

## Preparasi Sampel
Sampel  limestone  diambil  dari  pertambangan PT.Semen  Padang  di  Bukit Karang  Putih, Padang,  Sumatera  Barat.  Sampel  limestone diambil  dari  6  titik  yang  berbeda  yaitu  pada bagian  bawah  bukit,  tengah  bukit  dan  bagian puncak bukit. Sampel dikeringkan menggunakan oven  selama  3  jam.  Sampel  kering  dihaluskan
menggunakan mesin penggiling dengan memasukkan  sampel  kedalam  loyang  untuk dihaluskan,  kemudian  dimasukkan  kedalam mesin  penggiling,  dan  dikunci  rapat.  Ditekan start dan  tunggu  alat  bekerja  selama  beberapa menit.  Sampel  yang  telah  halus  dimasukkan kedalam kantong plastik dan siap diuji.

## Preparasi Semen PCC
Sampel  yang  telah  dihaluskan  dicampurkan dengan  klinker  dan  gipsum.  Semen  dibuat dengan  massa  5000  gram  yang  terdiri  dari klinker  (86%)  4300  gram,  gipsum  (4%)  200 gram, dan sampel (10%) 500 gram.

## Pembuatan Larutan Standar Metilen Biru
Ditimbang  0,25  gram  padatan  metilen  biru,  lalu diencerkan  dalam  labu  1  L,  didapatkan  larutan induk  250  mg/L.  Variasi  konsentrasi  yang digunakan  yaitu  1  mg/L,  5  mg/L,  10  mg/L,  15 mg/L,  20  mg/L  dan  25  mg/L.  Diambil  volume masing-masing  larutan  metilen  blue  1  mL,  5 mL,  10  mL,  15  mL,  20  mL,  dan  25  mL  dari larutan  induk  250  mg/L.  Kemudian  masing- masing larutan diencerkan dalam labu 250 mL.

## Uji Clay Content
Sampel  yang  telah  halus  sebanyak  1  gram dibasahkan  dengan  larutan  heksana  sebanyak  3 mL,  lalu  dikeringkan  pada  suhu  105°C  selama 60  menit.  Ditimbang  sampel  sebanyak  1  gram, lalu  larutan  metilen  biru  15  mg/L  dimasukkan sebanyak 100 mL dan larutan diaduk selama 60 menit  menggunakan  adukan  magnet  pada kecepatan 700 rpm. Larutan kemudian disentrifugasi  selama  3  menit  dan  diukur absorbansi larutan pada panjang gelombang 630 nm.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Clay Content menggunakan Spektofotometer UV-Vis
Penentuan clay  content bertujuan  untuk  melihat persentase  (indeks)  dari  kandungan  senyawa Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , SiO 2 , dan CaO  yang berada pada sampel  batu  kapur.  Dari  6  jenis  batu  kapur, dapat  dilihat  nilai  clay  content  tertinggi berdasarkan  jumlah  Al 2 O 3 ,  Fe 2 O 3 ,  SiO 2 ,  dan CaO.  Berikut  hasil  uji clay  content dan parameter uji lainnya :
Tabel 1. Hasil parameter uji oksida dari Batu kapur menggunakan XRF
Pada Tabel 1 menunjukkan masing-masing batu kapur  mempunyai  jumlah  oksida  yang  berbeda- beda, sehingga dihasilkan pula nilai clay content yang  berbeda.  Untuk  melihat  oksida  yang terdapat  pada  sampel  digunakan  alat  XRF  ( X- Ray  Flourescence). Nilai clay  content pada masing-masing  batu  kapur  berbeda  dikarenakan jumlah  oksida  yang  terdapat  pada  batu  kapur tersebut  juga  berbeda.  Apabila  oksida  Al 2 O 3 didalam sampel dalam jumlah yang besar, maka nilai  clay  content  akan  cenderung  meningkat, begitupun  sebaliknya  nilai  clay  content  akan menurun  apabila  oksida  Al 2 O 3 didalam  sampel dalam  jumlah  yang  kecil  (Potgieter,  1999). Berikut  grafik  hasil  uji clay  content pada masing-masing batu kapur :

## Gambar 1. Grafik Uji Clay Content Metode Adsorpsi Metien Biru
Berdasarkan  Gambar  1  dapat  dilihat  nilai clay content Soil  berbeda  signifikan,  hal  ini dikarenakan  pada  uji  XRF  persentase  Al 2 O 3 paling  tinggi.  Selain  itu,  Soil  mampu  menyerap metilen  biru  melebihi  sampel  lainnya  sehingga warna  biru  dari  metilen  biru  setelah  terserap menjadi  bening.  Dapat  dikatakan  bahwa  Soil mempunyai  kemampuan  menyerap  lebih  tinggi dibandingkan batu kapur lainnya dan menghasilkan nilai clay content yang besar.
92 | Jurnal Zarah , Vol. 9 No. 2 (2021)
Metode spektofotometri UV-Vis digunakan pada penelitian ini karena pengukurannya  lebih  objektif,  kesalahan  lebih kecil  apabila  dibandingan  dengan  metode konvensional seperti titrasi, serta dapat menentukan nilai clay  content hingga yang jauh lebih kecil.
Penyerapan  MB  ditandai  dengan  hilangnya warna biru pada larutan saat larutan telah diaduk bersama  sampel.  Hal  ini  menandakan  jika sampel  memiliki  nilai clay  content yang  tinggi maka  warna  biru  pada  larutan  akan  semakin pudar.
Pengujian menggunakan spektrofotometer dilakukan  dengan  membuat  larutan  standar terlebih  dahulu  dan  didapatkan  kurva  regresi yang  linear  antara  konsentrasi  dan  absorban dengan nilai R 2 = 0,9987. Maka dapat disimpulkan  semakin  bertambahkan  konsentrasi larutan standar metilen biru, maka akan semakin besar pula absorban yang didapatkan.
Hubungan Al 2 O 3 terhadap nilai Clay Content Limestone Oksida  Al 2 O 3 biasa  disebut  senyawaan  tanah liat , sehingga memiliki peran besar terhadap nilai clay  content. Kandungan  Al 2 O 3 menandakan bahwa  juga  terdapat clay  content pada  batu kapur .  Apabila  kandungan  Al 2 O 3 besar,  maka nilai  clay  content  akan  semakin  tinggi.  Berikut grafik  hubungan  Al 2 O 3 terhadap  nilai clay content sampel batu kapur :
Gambar 2. Grafik Hubungan Al 2 O 3 dengan Clay content Limestone
Oksida  Al 2 O 3 dan  Fe 2 O 3 sebagai  salah  satu oksida  mayor  dapat  menurunkan  suhu  sintering pada  proses  pembentukan  klinker,  sehingga proses pembakaran klinker tidak akan sempurna, dan  akan  berpengaruh  terhadap  kualitas  semen yang dihasilkan. Kandungan Al 2 O 3 menandakan
bahwa  juga  terdapat clay  content pada  batu kapur (Firnanda, 2014). Semakin tinggi kandungan Al 2 O 3 maka semakin tinggi pula clay content pada sampel. Hal ini dikarenakan Al 2 O 3 yang  ada  pada  batu  kapur  terserap  oleh  metilen biru  ditandai  dengan  berubahnya  warna  larutan biru  menjadi  bening,  sehingga  menghasilkan nilai  absorban  yang  kecil  dan  tingginya clay content sampel.

## Hubungan CaO terhadap  Nilai Clay Content Limestone
Secara  umum,  oksida  CaO  menjadi  oksida terbesar  yang  terdapat  pada  batu  kapur. Hal ini  juga  dapat  diperhatikan  dari  warna  fisik sampel batu kapur tersebut . Berikut hubungan CaO  terhadap  nilai  clay  content  pada  sampel batu kapur :

## Gambar 3. Grafik hubungan CaO terhadap nilai Clay Content Limestone
Kandungan CaO batu kapur berbanding  terbalik dengan  kandungan  Al 2 O 3 terhadap    nilai clay content .  Oksida  CaO  merupakan  oksida  mayor yang  memberikan  kontribusi  pada  terbentuknya klinker  dan  kualitas  semen  yang  dihasilkan. Kalsium  oksida  (CaO)  dan  Silikon  dioksida (SiO 2 )  memberikan  kontribusi  terhadap  kuat tekan  semen  (Firnanda,  2014).  Batu  kapur dengan  oksida  CaO  lebih  besar,  tidak  akan menyerap metilen biru dengan sempurna, hal ini ditandakan  warna  yang  tidak  berubah  saat sampel  diaduk  dengan  larutan  metilen  biru. Dengan  tingginya  nilai  CaO  maka clay  content akan  cenderung  semakin  rendah,  begitupun sebaliknya semakin rendah nilai CaO maka clay content cenderung semakin tinggi.
Pengujian  Kehalusan  dengan  Alat Blaine (automatic)
Pengujian  kehalusan  menggunakan  alat Blaine ini  didasarkan  pada  luas  permukaan  semen. Kehalusan  sangat  mempengaruhi  pengerasan
dan kekuatan semen, semakin halus semen maka semakin  cepat  berinteraksi  dengan  air  dan  kuat tekan  akan  meningkat  (Apriadi,  2007).  Berikut hasil uji kehalusan dengan alat Blaine :
Tabel  2. Hasil  uji kehalusan  dengan  Alat Blaine (automatic)
Pada  Tabel  2  menunjukkan  kehalusan  masing- masing  semen  PCC  dengan  jenis  batu  kapur yang  berbeda,  nilai  kehalusan  memiliki  range dari  390-420  m 2 /kg.  Menurut  SNI  7064-2014 kehalusan  semen  PCC  memiliki  nilai  minimum 280  m 2 /kg  ,  sehingga  pada  penelitian  ini  nilai kehalusan  semen  cukup  tinggi  dan  memenuhi standar SNI.
Pengujian Kehalusan berdasarkan Sisa Diatas Ayakan Kehalusan  berdasarkan  sisa  diatas  ayakan dilakukan  dengan  menghitung  massa  semen yang  tersisa  (residu)  diatas  ayakan  45  μm  yang menggunakan  alat Alphine  Jet  Sieving .  Sisa diatas  ayakan  didapatkan  dari  perbandingan massa semen yang tersisa (residu) dengan massa contoh semula.
Tabel 3. Hasil uji kehalusan semen dengan Shieving
Berdasarkan Tabel 3 semen PCC dari campuran LS  Front  2  memiliki  nilai  kehalusan  yang  lebih tinggi  dengan  nilai  16,25  %.  Hal  ini menandakan  ukuran  partikel  dari  LS  Front  2 lebih  kecil.  Residu  yang  tinggal  pada  saringan akan  semakin  sedikit  apabila  ukuran  partikel
semakin  kecil,  sehingga  menghasilkan  nilai kehalusan yang tinggi. Pada dasarnya, penambahan  batu  kapur  sebagai additive akan menambah  nilai  kehalusan  semen.  Untuk mencapai  konsistensi  normal  dibutuhkan  air yang  banyak  dan  luas  permukaan  semen  yang lebih  besar  (ukuran  partikel  semen  yang  halus). (Purnawan, 2017).

## Hubungan  Nilai  Clay  Content    Limestone terhadap Nilai Kuat Tekan
Uji kuat tekan dilakukan saat benda uji berumur 3,  7,  dan  28  hari  menggunakan  alat  tekan mekanis,  dimana  satuan  yang  digunakan Kg/cm 2 .  Berdasarkan  hasil  yang  didapatkan, kekuatan  tekan  tertinggi  berada  pada  Sugary. Hal  ini  dikarenakan  sampel  batu  kapur  sugary memiliki  nilai  kandungan  CaO  lebih  tinggi dibandingkan sampel batu kapur lainnya. Secara fisik  sugary  berwarna  putih  dan  mengkilap, dilihat  pada  data  XRF  sugary  mengandung senyawa  CaO  terbesar  dari  sampel  batu  kapur lainnya.  Berikut  hubungan  nilai clay  content batu kapur dengan kekuatan tekan semen :

## Gambar 4. Grafik hubungan Clay Content Limestone dengan Kuat Tekan
Nilai clay  content terhadap  kuat  tekan  tidak berbeda signifikan untuk  selain batu  kapur  jenis Soil,  hal  ini  dikarenakan  kekuatan  tekan  semen juga  dipengaruhi  oleh  parameter  lain  seperti blaine, dan sieving .  Nilai clay  content batu kapur  cenderung  berbanding  terbalik  dengan kuat  tekan  semen  yang  dihasilkan,  semakin besar  nilai clay  content batu  kapur  maka  kuat tekan semen akan semakin kecil.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi  kekuatan  tekan  dari  semen  yaitu kehalusan dan komposisi kimia yang terdapat di dalam semen tersebut. Senyawa CaO memberikan  peran  penting  dalam  kekuatan
94 | Jurnal Zarah , Vol. 9 No. 2 (2021)
tekan,  sebagai  contoh  Trikalsium  silikat  (C 3 S) berkontribusi  pada  kekuatan  tekan  awal    dan Dikalsium  silikat  (C 2 S)  berkontribusi  pada kekuatan  tekan  untuk  umur  yang  lebih  lama. Sedangkan
Trikalsium
aluminat (C 3 A) mempengaruhi  kekuatan  tekan  hingga  umur  28 hari dan pengaruhnya akan semakin kecil hingga bernilai nol pada umur satu sampai dua tahun.

## Hubungan  Nilai  Clay  Content  Limestone terhadap Nilai Waktu Pengikatan
Pengujian  waktu  pengikatan  dilakukan  untuk menentukan  waktu  yang  diperlukan  semen untuk  mengeras  ketika  telah  bercampur  dengan air.  Pengujian  dilakukan  menggunakan  alat Vicat  manual.  Waktu  pengikatan  awal  tercapai saat penetrasi kedalaman 25 mm pada alat vicat, sedangkan  waktu  pengikatan  akhir  dicapai  saat penetrasi  jarum  vicat  tidak  tampak  terbenam  di permukaan  pasta.  Sebelum  pengujian  waktu pengikatan,  perlu  dilakukan  uji  konsistensi normal  untuk  menentukan  banyaknya  air  yang diperlukan pada pengujian waktu pengikatan.

## Gambar 5. Grafik hubungan Clay Content Limestone terhadap waktu pengikatan
Tufa  PLB  dan  Soil  membutuhkan  air  yang banyak  untuk  dapat  bereaksi  menjadi  pasta  dan semen  yang  telah  mengeras.  Berdasarkan Gambar 5 pengaruh clay content terhadap waktu pengikatan  semen  tidak  berbeda  signifikan. Namun dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai clay  content ,  maka  waktu  pengikatan semen  cenderung  akan  semakin  lama.  Nilai waktu  pengikatan  dari  semua  jenis  semen  PCC dapat  dikatakan  memenuhi  standar  SNI  7064: 2004  dengan  batas  waktu  pengikatan  awal minimal  45  menit  dan  waktu  pengikatan  akhir maksimal 375 menit.

## Analisa Sifat Kimia Semen PCC

## Tabel 4. Hasil Uji Analisa sifat Kimia Semen PCC

## Hubungan Nilai Bagian Tak Larut  (BTL) terhadap Clay Content
Pengujian bagian tidak larut merupakan uji yang menunjukkan  adanya  senyawa  yang  tidak  larut di dalam asam (HCl) dan basa (NaOH), senyawa tersebut  adalah  SiO 2 .  Nilai  BTL  didapatkan dengan  membandingan  berat  endapan  dengan berat  contoh  semula.  Dari  tabel  5  nilai  BTL tertinggi  pada  Soil,  dan  dilanjutkan  pada  Tufa PLB.  Hal  ini  dikarenakan  senyawa  SiO 2 kedua sampel semen tersebut lebih banyak persentasenya, dimana masing-masing
persentase  yaitu  24,02%  dan  24,00%.  Dengan tingginya  senyawa  SiO 2 didalam  sampel menjadikan  nilai  BTL  pada  Soil  dan  Tufa  PLB juga  akan  semakin  tinggi  dengan  nilai  7.97% dan  5.82%  karena  senyawa  tersebut  tidak  larut dalam asam dan basa kuat.

## Gambar 6. Grafik Hubungan Bagian Tidak Larut
(BTL) terhadap Clay Content
Pada  gambar  6  nilai  BTL  diurutkan  dari  nilai terendah  hingga  tertinggi,  maka  pengaruh  nilai BTL  terhadap clay  content yaitu  berbanding lurus. Semakin besar nilai BTL yang didapatkan maka  nilai clay  content sampel  akan  semakin besar, hal ini dapat dilihat pada trendline grafik.
Hubungan  Nilai  Hilang  Pijar  (Loss  On Ignition) terhadap Clay Content
Penentuan  hilang  pijar  dilakukan  dengan pemijaran  sampel  pada  suhu  1000°C.  Hilang pijar  (LOI)  diasumsikan  sebagai  bagian  yang
hilang  untuk  menunjukkan  jumlah  air  dan  CO 2 dalam semen (Firnanda, 2014).
Gambar 6. Grafik Hubungan Hilang Pijar (LOI) terhadap Clay Content
Berdasarkan  Gambar  10  nilai  LOI  tertinggi ditunjukkan  pada  LS  Front  1A  (5.64%), dikarenakan  mengandung  senyawa  CaO  dalam persentase  lebih  banyak  daripada  sampel lainnya.  Ketika  dipijarkan  batu  kapur  akan menghasilkan  panas  dengan  mengeluarkan  gas CO 2 dan terjadi penguapan air. Jumlah LOI atau hilang  pijar  akan  berpengaruh  pada  kuat  tekan semen.  Nilai  LOI  yang  bertambah  akan mengindikasi penurunan kuat tekan mengakibatkan  terjadi prehydrasi pada  semen (Susilawati,  2018).  Kandungan  LOI  yang  tinggi pada  semen  dapat  menyebabkan  kerusakan  dan penurunan  kualitas  semen  (Firnanda,  2014). Nilai  LOI  diurutkan  dari  nilai  terendah  hingga tertinggi, maka pengaruh nilai LOI terhadap clay content yaitu berbanding terbalik. Semakin besar nilai LOI maka clay content akan semakin kecil, sebaliknya  semakin  rendah  nilai  LOI  maka clay content akan semakin besar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sampel  batu kapur  memiliki  nilai clay  content yang  berbeda yang  dapat  mempengaruhi  kualitas  semen  yang dihasilkan. Untuk parameter kehalusan, sebanding  dengan  kuat  tekan  dan  waktu pengikatan  semen.  Nilai clay  content tertinggi terdapat  pada  Soil  (0.215%),  sedangkan  LS Front  1A  memiliki clay  content terendah (0.013%)  dan  menghasilkan  kekuatan  tekan lebih tinggi dibandingkan Soil. Hubungan antara kekuatan  tekan  dan clay  content berbanding terbalik.  Untuk  parameter  waktu  pengikatan hubungannya akan berbanding lurus dengan clay content pada  batu  kapur.  Dapat  disimpulkan bahwa  semen  yang  memiliki  kualitas  tinggi merupakan  semen  yang  mengandung  nilai clay
content rendah.  Pada  penelitian  ini  hubungan antara  keduanya  tidak  signifikan.  Dimana  kuat tekan  tertinggi  pada  Sugary  (450  Kg/cm 2 ), namun clay content terendah pada LS Front 1A.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  pihak yang  terlibat  dan  bersedia  membimbing, memberikan saran serta masukan pada pembuatan artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Apriadi,  F.  (2007).  Proses  Pembuatan  Semen pada PT. Holcim Indonesia, tbk. Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik. Universitas  Sultan  Agung  Tirtayasa; Banten. Bakri.  (2012).  Sifat  Kimia  dan  Fisik  Bahan Utama Conblock
Ringan yang menggunakan  Agregat  Sekam  Padi. Jurnal Perennial , Vol. 8, No. 2, hal. 62- 68, ISSN: 1412-7784 Firnanda,  A.;  Kurniawan,  A.;  Ermiyati.  (2014). Kuat  Tekan  Beton  dan  Waktu  Ikat Semen Portland Komposit (PCC).
Hariawan,  J.B.  (2007).  Pengaruh  Perbedaan Karakteristik  Type  Semen  Ordinary Portland  Cement  (OPC)  dan  Portland Composite  Cement  (PCC)  Terhadap Kuat Tekan Mortar.
Irawati, N.; Putri, N.T.; BA, Alexie, Herryandie.
(2015).  Strategi  Perencanaan  Jumlah Material Tambahan dalam Memproduksi Semen dengan Pendekatan Taguchi untuk Meminimalkan  Biaya  Produksi  (Studi Kasus  Pt  Semen  Padang). Jurnal Optimasi  Sistem  Industri ,  Vol.14  No.
1,176-191
Laintarawan,  P.;  Widnyana,  N.S.;  Artana,  W.
(2009).  Buku  Ajara  Konstruksi  Beton  I. Universitas Hindu Indonesia.
Marzuki,  I.  (2009).  Analisis  Penambahan
Additive Batu Gamping terhadap Kualitas Komposisi Kimia Semen Portland. Jurnal Chemica , Vol. 10, No 1 Juni, 64-70
Mukti,  W.K.  (2012).  Analisis  Spektroskropi
UV-Vis “Penentuan
Konsentrasi Permanganat (KMnO 4 )”.
Munasir; T.; Zainuri, M.; Darminto. (2012). Uji XRD    dan  XRF  pada  Bahan  Mineral (batuan  dan  pasir)  sebagai  Sumber Material  Cerdas  (CaCO 3 dan  SiO 2 ).
96 | Jurnal Zarah , Vol. 9 No. 2 (2021)
Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya (JPFA) . Vol 2, No 1, 20-29 Potgieter.P.H.; Strydom.C.A. (1999). Determination  of  the  Clay  Index  of Limestone with Methylene Blue Adsorption using a UV-VIS Spectrophotometric  Method. Cement
and Concrete Research , 1815-1817 Pratama,  S.W.I.;  Rauf,  N.;  Juarlin,  E.: Pembuatan  dan  Pengujian  Kualitas Semen  Portland  yang  diperkaya  Silikat Abu Ampas Tebu. Jurnal Fisika FMIPA Unhas. Purnawan, I.; Prabowo, A. (2017). Pengaruh Penambahan  Limestone  terhadap  Kuat
Tekan Semen Portland Komposit.
Jurnal Rekayasa Proses, Vol. 11, No. 2, 86-93
P, Thongsanitgarn.; W, Wongkeo.; S,
Sinthupinyo,  A.;  Chaipanich.  (2011). Effect  of  Limestone  Powders  On Compressive  Strength  and  Setting  Time of  Portland  Limestone  Cement  Pastes. TIChE International Conference. Rahadja, H. (1990). Produksi Teknologi Semen. Padang: Indonesia Cement Institute. Ramasamy,  V.;  Anandalakshmi.K.  (2007).  The Determination of Kaolinite Clay Content in Limestone of Western Tamil Nadu by Methylene  Blue  Adsorption  using  UV- Vis Spectrocopy. Jurnal Spectrochimica Acta Part A , 25-29 Susilawati;  Doyan,  A.  (2018).  Identifikasi Kandungan  Fe  pada  Pasir  Besi  Alam  di Kota  Mataram. Jurnal  Pendidikan
Fisika dan Teknologi , Vol. 4, No.1, 105- 110
SNI  15-0302-2004.  Semen  Portland  Pozzolan. Badan  Standarisasi  Nasional .Jakarta,
2004
SNI  15-2049:  2004.  Semen  Portland. Badan Standarisasi Nasional . Jakarta, 2004 SNI  15-7064-2004.  Semen  Portland  Komposit.
Badan  Standardisasi  Nasional .  Jakarta,
2004
Widojoko,  L.  (2010).  Pengaruh  Sifat  Kimia terhadap  Unjuk  Kerja  Mortar. Jurnal
Teknik Sipil UBL , Vol. 1, No. 1, 52-59.